— 280 — 



verbraucht. Daneben waren 23 319 elektrische Lampen mit einer Ge- 

 sammtlichtstärke von 585 778 Kerzen vorhanden. 



Die Erze der reichsten Minen des Witwatersrands (Robinson, 

 Ferreira, Crown-Reef, Wemmer) enthalten durchschnittlich 45 — 60 g 

 Gold pro Tonne. Eine grössere Anzahl von notorisch guten und rentablen 

 Minen verarbeiten Erze von 15 — 25 g Gold pro Tonne ^); ein Gehalt 

 von 11,7g gilt als die untere Grenze der Bauwürdigkeit^). 



Die geförderten Erze werden auf Steinbrechern vorgebrochen und 

 dann zunächst nach einem Verfahren weiter verarbeitet, welches das 

 Feinpochen mit der Amalgamation vereinigt. Zu diesem Verfahren der 

 »P c h w e r k s a m a 1 g a m a t i n « benutzt man californische Pochwerke, 

 wie ich sie früher beschrieben habe (S. 244); nur werden in den 

 Pochtrog in einem unter der Eintragöflfnung des Er^es ausgesparten 

 Raum zwei auf einer Seite mit Quecksilber bestrichene Kupferplatten 

 derart eingeschraubt, dass die Quecksilberflächen bei 1 cm Abstand 

 einander zugewendet sind. Man verwendete früher Pochstempel im 

 Gewicht von 295 — 340 kg, seitdem man mit dem Bergbau das Gebiet 

 der pyritischen Erze erreicht hat, machte sich die Einführung schwererer 

 Stempel nöthig und man benutzt namentlich seit 1893 solche mit 453 kg 

 Schlaggewicht. 



Mit Hilfe der in den Pochtrog eingeschraubten, quecksilber- 

 bestrichenen Kupferplatten und mit Hilfe von Quecksilber, welches in 

 Mengen von 30 g stündlich in den Pochtrog eingegossen wird, findet 

 schon innerhalb desselben eine theilweise Amalgamation des im Erze 

 enthaltenen Freigoldes statt. Ein Theil des so gebildeten Amalgams 

 bleibt auf den Kupferplatten hängen, der grösste Theil fliesst jedoch 

 mit der Pochtrübe durch das Sieb der Austragöffnung des Pochtroges 

 ab. Um seiner habhaft zu werden, lässt man die Trübe über sogenannte 

 Am algamir tische fliessen, die im wesentlichen aus einer geneigten, 

 mit Quecksilber bestrichenen Kupferplatte bestehen, deren Breite der- 

 jenigen des Pochwerkes gleicht und derea Länge 2,5 —3 m beträgt. 

 Geschwindigkeit des Trübestroms und Neigung des Tisches sind so 

 ausprobirt, dass alles Amalgam auf der Platte des letzteren, der sogen. 

 Amalgamationsschürze, liaftt n bleibt. Es wird von dieser, sowie 

 von den Platten des Pochtroges abgekratzt, gemahlen, durch weiteren 

 Quecksilberzusatz verflüssigt, filtrirt und schliesslich ausgeglüht. Der 



1) J. Loewy. Chemiker-Zeitung 21, 196, 1897. 



2) Chemiker-Zeitung 21, Eepert. S. 87, 1897. 



